21 
erhöht werden müssen, weil sich das Kupfer in Combi- 
nation mit dem Zink ausgezeichnet negativ verhält. Aber 
alle diese Legirungen reagiren gar nicht auf die Kupfer- 
salze und lösen sich in den Säuren entweder gar nicht, 
oder gänzlich, aber niemals theilweise auf; sie verhalten 
sich wie reines Kupfer, und der Zinkgehalt der Legirung 
bleibt, wenn er auch bis zu 50 Procent steigt, ganz un- 
thätig. 
Unter den Legirungen aus Zink und Kupfer bei de- 
nen das Zink den vorwaltenden Bestandtheil ausmacht, 
giebt es keine einzige die hinreichende Festigkeit zur 
Bearbeitung unter den Walzen und Hämmern besäfse. . 
Alle Legirungen von 11 M. G. Zink und 10 M.G. Kupfer 
an, bis zu denen aus 9 M.G. Zink und 1M. G. Kupfer, 
sind so spröde, dafs sie zum Theil nicht einmal zum Gufs, 
oder zur Darstellung von gegossenen Waaren- brauchbar 
sind. Den höchsten Grad der Sprödigkeit besitzen die 
Gemische aus 13 und aus 2 M. G. Zink zu 1M.G. Kupfer. 
Diese Gemische haben muschliche Bruchflächen und sehen - 
Schwefelmetallen ähnlicher als einem Gemisch aus zwei 
Metallen. Das Kupfer scheint seinen färbenden Einflufs 
noch bis zu dem Verhältnifs von 1 M.G. zu 11 M.G. 
Zink zu äufsern; dann aber, und vielleicht noch etwas 
früher, verschwindet die röthliche Färbung gänzlich und 
wird durch eine blaugraue verdrängt. 
Die Legirungen, in denen das Verhältnifs der glei- 
chen Mischungsgewichte beider Metalle durch einen grö- 
fseren Zinkgehalt derselben überschritten ist, verhalten 
sich ganz anders als die vorigen zu den Säuren und zu 
den Kupfersalzen. Sie zersetzen die letzteren und än- 
dern sich dabei ganz in Kupfer um. In den Säuren, in 
welchen das Kupfer und die Legirungen bis zu gleichem 
M.G. von Kupfer und Zink nicht aufgelöst werden, lö- 
sen sich die Legirungen auf, jedoch in dem Verhältnifs 
langsamer und schwieriger, je gröfser der Kupfergehalt 
ist. Weil die Legirungen aber auf die Kupfersalze rea- 
